( 265 ) 



que les autres ingr'édîens de la fritte sont soustraits ï tetif 

 action ; en vain essaie-t-on de remédier au mal par uû 

 remaniement de la fonte à l'aide de riogars ou de crochets 

 de fer, alors le verre que l'on obtient au lieu d'être blanc ^ 

 est brun , ou jaune , suivant l'intensité du feu. 



On peut dessécher conTenablement le muriate de soude 

 et le sulfate de potasse , soit en les plaçant au four de fu- 

 sion , dans des pots séparés , soit en les répandant sur 

 l'aire du four à fritter ou à recuire , en ayant soin de- les 

 retourner sans cesse. Le sulfate de soude n'a besoin que 

 d'être répandu sur une toile étendue sur le sol même de 

 la verrerie , pour qu'il perde la plus grande partie de 

 son eau j on le laisse ensuite s'effleurir dans les fours à fritter 

 ou h recuire. Par le dessèchement, le muriate de soude 

 perd 7 pour loo, le sulfate de potasse 8 pour loo , et 

 le sulfate de soude 58. Les frittes composées avec ces sels 

 doivent rester 48 heures plus long-temps au four. Ou réus- 

 sit plus complètement, et ou abrège l'opération en ajou- 

 tant un peu d'oxide de plomb. 



On fait dans toutes les verreries , un secret de la com- 

 position de la fritte. Je me suis assuré qu'il fallait 20a 

 parties de potasse ou soude caustiques pour convertir en 

 verre 5oo parties de sable seul ou ineié avec de la craie ^ 

 de la chaux et du gyps; si la chaleur est prolongée, la 

 quantité de sable peut aller jusqu'à 5oo parties. 



D'après cela, et en faisant attention que le muriate de 

 soude contient 0,42 d'alcali , et o,58 lorsqu'il a été rougi 

 au feu, le sulfate de soude cristallisé, 0,20, et 0,40, quand 

 il est parfaitement sec, le sulfate de potasse o,38, et que 

 100 parties d'oxide de plomb ( minium ou litharge ) con- 

 tribuent autant à la fusion que 200 parties de potasse, pour 

 peu qu'on ait d'expérience, il est bien facile de trouver 

 une bonne composition de frittes. Les proportions suivantes 

 m'ont parfaitement réussi. 



1^. Pour du verre de fonte. On mêle 24 parties de sul- 

 fate de soude desséché ainsi que nous l'avons reconimaadé 

 4. 18 



